30 
Heinrich Lüdtlce: Über die Eigenschaften 
tracht, da bei der trockenen Erwärmung ziemlich bedeutende 
Temperaturerhöhungen (über 100°) nötig sind, um eine voll¬ 
ständige Umwandlung des Spiegelsilbers zu bewirken. Ist 
die Einwirkung der Wärme oder des Lichtes nicht intensiv 
genug oder von nicht genügend langer Dauer gewesen, so 
tritt zwar eine Widerstandserniedrigung ein, aber die Um¬ 
wandlung des Silbers ist keine vollständige, da dann der 
Widerstand mit der Zeit noch weiter abnimmt. 
Weiter habe ich die Einwirkung verschiedener Chemi¬ 
kalien auf das Spiegelsilber untersucht Schon Vogel giebt, 
wie auch oben erwähnt ist, an, dass beim Ätzen mit Sal¬ 
petersäure das Silber sich vom Glase ablöst und in lauter 
unregelmässige Fetzen zerfällt. Salzsäure und Schwefelsäure 
wirken auffallender Weise ebenso. Ich behandelte die Spiegel 
daher mit ziemlich verdünnten Säuren und liess die letzteren 
nur kurze Zeit einwirken. 3 nach der Böttgerschen Methode 
mit allen Vorsichtsmassregeln kalt hergestellte Spiegel, die 
tiefblau durchsichtig waren und eine matte, graubraune Kück- 
seite hatten, tauchte ich momentan in 10 procentige Salzsäure 
und spülte sie sofort mit destilliertem Wasser ab. Jetzt waren 
die Spiegel hellgraugrün durchsichtig, die Farbe der Rückseite 
war in Wasser goldig glänzend und nach dem Trocknen 
gelblich weiss. Der erste Spiegel war dabei ganz unversehrt 
geblieben, von den beiden anderen waren Stücke abgeplatzt. 
Vorher und nachher bestimmte ich den Widerstand der Spiegel. 
Tahelle 11. 
Einwirkung von Salzsäure. 
Zeit 
a 
b 
c 
Bemerkungen 
27. Nov. 92. V. 
1400 
458 
32,3 
Vorher. 
Stunde später 
4,81 
7,15 
2,00 
Nachher. 
30. Nov. 92 
5,06 
7,30 
2,55 
2. Dez. „ 
5,16 
7,57 
2,58 
7 
' • r> )} 
5,79 
8,43 
2,63 
JL v » 
5,79 
8,60 
2,69 
Man kann die Salzsäure noch weit verdünnter nehmen, um 
dieselbe Wirkung zu erzielen. Ganz ebenso wirkt verdünnte 
Salpetersäure. 3 Spiegel tauchte ich 30 resp. 60 Sekunden 
